156 Martinotti: Le sostanze resinose. IV, 2. 



cazione che giä se ne fa nella conservazione dei preparati microscopici 

 come solvente del balsamo del Canadä *. Ecco dunque il metodo che 

 ho trovato piü conveniente. Si prende della resina Dammar ridotta in 

 fina polvere e la si lascia per alcnni giorni in contatto dello xilolo entro 

 im vaso chiiiso, alla temperatura ordinaria. La resina, come ho detto, 

 e solubilissima nello xilolo e la soluzione e bianca afFatto. Sul fondo del 

 vaso si depositano le impurita della resina che si possono separare 

 decantando il liqiüdo limpido soprastante o, meglio ancora, filtraudo. 

 Perocche e una delle eccelleuti qiialitä di questo liquide qiiella di pas- 

 sare facilmente altraverso la carta ordinaria da filtro, anche quando la 

 soluzione sia piuttosto concentrata. II liquido limpido che si ricava 

 viene ora concentrato maggiormente a bagno-maria: man mano che la 

 concentrazione progredisce il liquido assume uu colore giallognolo e 

 linisce col ridursi in una sostanza semifluida, densa, giallastra, rassomi- 

 gliautissima neiraspetto al balsamo del Canadä che si trova in com- 

 mercio. Si puo spingere la concentrazione anche al di lä di questo 

 limite , fino cioe ad avere una massa giallastra , vischiosa e densa , la 

 quäle pero, neanche in questa condizione, perde la sua trasparenza, ne 

 si intorbida, ne diventa solida col raffreddamento. Ma non occorre an- 

 dare fino a questo punto ; basta una concentrazione moderata come teste 

 ho detto. Questa soluzione di resina Dammar nello xilolo si conserva 

 limpida indefinitamente. Voleudo usarla per conservare i preparati mi- 

 croscopici la si diluisce cou esseuza di trementina rettificata finchö si 

 otteuga un liquido sufficientemente fluido, il quäle pure si conserva lim- 

 pido per lungo tempo ^. L'aggiunta deH'essenza di trementina ha parecchi 



') Noto espressaniente che giä il Bolles Lee aveva ricordato la proprietä 

 dello xilolo di sciogliere la resina Dammar: secondo lui la soluzione si con- 

 serva limpida indefinitamente ma coiressiccamento diventa estremamente fragile. 

 Ne il Bolles Lee perö, ne altri (ch'io mi sappia) ha provato a conservare i 

 preparati microscopici in questa soluzione, vuoi pura, vuoi addizionata d'altre 

 sostanze. (Cfr. Bolles Lee 1. c. p. 244 ; Bolles Lee et Henneguy 1. c. p. 243.) 



2) A titolo di saggio darö il seguente esempio che puö servire di criterio 

 approssimativo nella preparazione. — Si prcndono 40 gr. di resina Dammar 

 in polvere e 40 gr. di xilolo che si lasciano per 3—4 giorni alla temperatm-a 

 ordinaria in uu recipiente di vetro chiuso, poi si filtra. Si raccolgono circa 

 70 gr. di liquido che si fanno evaporare a bagno maria fino ad avere cii'ca 

 45 gr. (od un po' mono) di sostanza. A questa si aggiongono gr. 25 (od anche 

 piü) di essenza di trementina. — Lo scopo di queste operazioni e di lasciare 

 nella soluzione la minore possibile quantitä di xilolo, cioe appena quel tanto 

 che e necessario a mantenere disciolta la resina Dammar: una maggiore 

 ricchezza di xilolo nella soluzione, secondo la mia esperienza, non e da racco- 

 mandarc. 



